Machines et Constructions. 557 
3,. Soumise, sous la forme de petits cubes, à une pression 
capable de l'écraser ; 
4°. En pièces longues pressées longitudinalement ; 
5, En cylindres courts qu’on a rompus en les tordant ; 
- 6°. Une barre étant placée horizontalement sur 2 appuis, et 
soumise par le milieu à un choc. Cette expérience bien impor- 
tante est de l’auteur; mais il déclare n'avoir pu mesurer les flè- 
ches de courbure avec une exactitude suffisante, et se propose 
de revenir sur ce sujet. 
Les observations de M. Tredgold sur les pièces chargées en 
leur milieu , donnent des résultats analogues à ceux qu’avaient 
fournis des expériences semblables sur le fer forgé, par M. Du- 
leau. En comparant lés uns avec les autres, il paraîtrait que la 
fonte à une force élastique moindre que celle du fer forgé dans 
le rapport de 3 à 5, et que le degré d’allongement ou de com- 
pression, capable d’altérer l’élasticité, est également moindre 
pour la fonte dans le rapport de 6 à 7 (1). On remarquera com- 
bien cette dernière limite est variable et difficile à saisir, surtaut 
d’après la remarque importante qu'a faite M. Tredgold sur l’al- 
“tération del'élasticité par l’action prolongée d’un poids, qui, dans 
le premier moment, n'affaiblissait point le ressort de la pièce. Il 
semble d’après cela que cet auteur a présenté, dans les tablesI et 
IT, destinées aux praticiens, des limites de résistance qui se rap- 
prochent trop de celles qu’ont indiquées les expériences. Cette 
observation à d'autant plus de force que la fonte est plus cas- 
sante , et plus inégale dans sa composition. 
Les expériences présentées dans l’ouvrage de M. Duleau sur 
des pièces longues en fer forgé , pressées longitudinalement, ont 
offert des résultats de ? plus fort que la valeur théorique obtenue, 
en assimilant la résistance de ces pièces à celle de lames élasti- 
ques de pareille force. Deux observations de M. Reynolds sur le 
fer fondu se rapprochent de cette valeur théorique, de manière 
à ne s’en écarter que de+ en plus et en moins; mais d'après la 
disposition des expériences , l'effort n'agissait pas directement 
suivant l'axe des pièces. 
(1) Dans une table alphabétique des propriétés de divers matériaux 
placée à la fin de louvrage de M. Tredgold, cetauteur présente d’a- 
près ses propres expériences, ces rapports comme il suit: 10 à l'E; 
G'à 5. 
Tome II. 2 
— 
